98 0. Mügge, Die Kristallform und Deformationen des Bischofit 



Aus K J? K 2 = 78° 35' findet man 



a = 1,2220; s = 0,4037. 



Das Resultat der geometrischen Untersuchung ist durch 

 die optischen soweit bestätigt, als es die Schwierigkeit der 

 Herstellung von Präparaten gestattete. 



Obwohl manche Kristalle keine Spur von Zwillingslamellen 

 erkennen lassen, gelang es doch nicht, optisch homogene Spalt- 

 blättchen nach {110} zu gewinnen, es muß sogar dahingestellt 

 bleiben, ob nicht etwa nach (110) wesentlich nur Absonderung 

 infolge Gleitung stattfindet, da bei jedem Versuch zu spalten 

 auch Umlagerungen eintraten. Jedenfalls folgt aber aus der 

 Tatsache, daß Spaltungsblättchen , die keine Lamellen nach 

 der symmetrischen Spaltfläche, sondern nur parallel ihrer 

 Ebene enthalten, keine Auslöschung zeigen, daß die Spalt- 

 fläche selbst nicht Zwillingsebene sein kann. Sie zeigen im 

 konvergenten Licht stets zwei einander durchsetzende Systeme 

 von Interferenzkurven, deren Lage zueinander deshalb wenig- 

 klar ist, weil eine optische Achse nahezu senkrecht zum 

 Blättchen steht 1 . 



Zur Bestimmung der Auslöschungsschiefe auf {110} konnte 

 daher nur ein ganzer, anscheinend lamellenfreier Kristall be- 

 nutzt werden; eine Auslöschungsrichtung bildet danach mit t 

 11° im spitzen Winkel der Kanten zu (110) und (001). Die 

 Bestimmung ist wenig genau, da auf (110) eine optische Achse 

 fast normal austritt. Im Schliff // (010) erscheint h unter 

 etwa 9|° zu c im stumpfen Winkel ß geneigt, so daß also b 



201:111 = 84° 54' (anstatt 90° für trigonale Krist.). 



010 : III = 54 47 ( „ 60 „ „ „ ). 



K, : III = 78 35 ( „ 90 „ „ „ ). 



Man sieht, die Abweichungen sind so groß, daß selbst bei molekularer 

 Zwillingsbildung noch meßbare Abweichungen des Prismenwinkels von 60° 

 bleiben würden (Winkel cp, dies. Jahrb. Beil.-Bd. XIV. 302. 1901). 



1 Wiederholt wurde beobachtet, daß auf den möglichst vorsichtig- 

 abgehobenen Spaltblättchen nicht eine optische Achse, sondern die optische 

 Normale nahezu senkrecht stand , so daß anfangs eine Verwachsung der 

 Kristalle mit fremden, etwa mit Gipsblättchen nach {010}, vermutet wurde. 

 Dieses Verhalten klärte sich später dadurch auf, daß die abgehobenen Teile 

 sich durch den beim Abbrechen vom Hauptteil angewandten Druck in 

 Zwillingsstellung nach der zur Spaltfläche (nahezu) symmetrischen Gleit- 

 fläche verschoben hatten, ihre Ebene also jetzt (001) 'entsprach, auf welchem 

 in der Tat h fast senkrecht steht. 



